— 211 — 



Anche per le proprietà ottiche i cristalli di questo giacimento somigliano 

 a quelli degli Urali e più precisamente, per il colore giallastro e per la 

 buona trasparenza, a quelli della miniera Nikolaje Maximilianowsk. Il sistema 

 di lamelle birifrangenti che costituiscono il pseudocubo è visibile su due 

 coppie di facce parallele, ma meno distintamente sulla terza: quest'ultime, 

 che sono molto liscie e danno miglior riflesso al goniometro delle altre, non 

 mostrano lamellazione distinta, ma lasciano scorgere l'uscita quasi perpen- 

 dicolare di un asse ottico con forte dispersione : infatti l' iperbole è bordata 

 ben distintamente da un lato in rosso, dall'altro in verde. 



Le altre due coppie di facce presentano in tutti i casi due sistemi di 

 lamine birifrangenti ad angolo retto fra di loro; qualche volta si osserva la 

 faccia divisa secondo la sua diagonale in due metà, ciascuna delle quali con 

 un sol sistema di lamelle : i due sistemi sono ad angolo retto fra di loro, 

 come se le due metà del cristallo fossero geminate secondo una faccia di 

 rombododecaedro; da ciascuna metà esce un asse ottico, e le posizioni in 

 cui le iperboli diventano rettilinee sono incrociate e corrispondono alla dire- 

 zione della maggior lunghezza delle lamelle. 



Per l'esame ottico e per le misure goniometriche ho riserbato i cristalli 

 più piccoli e più perfetti, mentre ho adoperato i più grandi e poco traspa- 

 renti per l'analisi chimica. 



Ho potuto mettere insieme solo gr. 0,3347 di sostanza pura che fu 

 disgregata con bisolfato di potassio. Dalla soluzione della massa fusa in molta 

 acqua fredda, ho precipitato l'acido titanico con prolungatissima ebollizione. 

 Constatata l'assenza di ferro, precipitai la calce con ossalato ammonico, e 

 così ho ottenuto gr. 0,1964 di Ti 2 e gr. 0,1362 di Ca da cui risulta 

 la seguente composizione centesimale, molto vicina a quella teorica per la 

 formula Ca Ti 3 . 



Ti 2 58,67 

 Ca 40 69 

 Mg tracce 



99,36 



Ho constatato la presenza di tracce di Mg nel liquido filtrato dopo 

 la precipitazione dell'ossalato di calcio. 



I minerali che accompagnano la Perowskite nel campione da me esa- 

 minato sono: 



clorite in lamelle verdi 

 magnetite in cristalli )110j. 



